446 Agnes Kelly, 
Optische Eigenschaften. In den optischen Eigenschaften 
unterscheidet sich Conchit sehr deutlich von Calcit und Ktypeit 
und weniger von Aragonit. Er unterscheidet sich von Aragonit 
dadurch, da8 er, an einem einzigen Prisma von Pandorina ge- 
messen, einachsig (méglicherweise nur sehr nahezu einachsig) ist, 
von Ktypeit dadurch, daf er negativ einachsig ist, und vom Calcit 
durch seine viel geringere Doppelbrechung. Im Index « weicht 
er sehr vom Calcit ab, im Index vom Aragonit. 
Brechungsindices. Diese wurden sehr sorgfaltig und 
mit allen verwendbaren Methoden gemessen, weil sie das Merkmal 
sind, wodurch Conchit sich am unzweideutigsten von Aragonit 
unterscheidet. Eine Reihe von Bestimmungen fiir Na- Licht 
wurde zuerst mittelst der Methode der Totalreflexion nach 
Wo.uaston ausgefiihrt, wobei ein gewohnlicher Spektroskoptisch 
mit Collimator und Fernrohr, sowie ein Prisma aus Boraxglas vom 
Index 1,907 und dem Winkel 45°3' zur Anwendung kamen. Die 
Fliissigkeit zwischen dem Prisma und der zu untersuchenden 
Platte war Methylenjodid. Die Formel, welche die Beziehungen 
zwischen dem Winkel i der totalen Reflexion und dem Brechungs- 
index ausdriickt, heift m — sin A Ym,? — sin? i + sin i cos A, 
wobei A der Winkel des Prismas ist und m, = 1,907. Obgleich 
die Methode an sich bei Ablesungen an polierten Kalkspat- 
flichen auf + 1.bis + 1,5 Ejinheiten in der 4. Decimale 
stimmende Resultate ergab, so ging ihre Genauigkeit sicherlich 
nicht weiter als auf + 2 Einheiten in der 3. Decimale bei den 
polierten Schalenoberflachen, welche zur Untersuchung benutzt 
wurden, und welche aus Krystallageregaten bestanden, demnach 
nicht geeignet waren, eine véllig scharfe Grenze zu liefern. Weiter 
sind die Werte sehr vom Planparallelismus der Platte abhingig, 
eine Abweichung von nur 12‘ verursacht einen Fehler von = 0,002 
in ¢ und 0,001 in w. Aus einer gréSeren Reihe von Beobach- 
tungen an Strombus gigas wurden als Mittelwerte ¢, = 1,527, 
w,, = 1,661 erhalten. Die bei mehreren Bestimmungen an Cyrena 
gefundenen Indices waren ¢, = 1,527 und w, = 1,662. Zur Be- 
stimmung des Brechungsindex fiir den auferordentlichen Strahl 
wurden auch an anderen Schalen einige Beobachtungen angestellt, 
besonders an Perlmutterschichten, aber die Resultate waren noch 
weniger genau, da die Praparate minder sorgfaltig geschlitfen 
waren. Anodonta, Mactra und Nautilus z. B. ergaben fir 
é 1,522, Trigonia und Pinna 1,524 und Turbo 1,527. Herr 
